# Sipo – Entandrophragma utile Sprague

Extrait de l'Atlas des bois tropicaux – Caractéristiques technologiques et utilisations
J. Gérard (coord.), D. Guibal (au.), J.-C. Cerre (au.), S. Paradis (au.), et 40 auteurs, 2016.
Éditions Quæ, 1 000 p.

https://www.quae.com/produit/1408/9782759225521/atlas-des-bois-tropicaux

Accès à la notice d'information générale :

https://doi.org/10.19182/bft2021.347.a36353

Famille. Meliaceae.

Noms botaniques. Entandrophragma utile Sprague.

Continent. Afrique.

CITES (Convention de Washington, 2016). Pas de restriction commerciale.

## Description de la grume

Diamètre. De 60 à 120 cm.

Épaisseur de l'aubier. De 2 à 6 cm.

Flottabilité. Flottable.

Conservation en forêt. Moyenne (traitement recommandé).

## Description du bois

Couleur référence. Brun rouge.

Aubier. Bien distinct.

Grain. Moyen.

Fil. Contrefil.

Contrefil. Léger.

Notes. Bois brun rosâtre à brun rouge légèrement violacé, nuancé de reflets moirés. Aspect rubané sur quartier. Fil irrégulier.

<figure><img src="image_1.png" /><figcaption>Dosse.
Photo D. Guibal, Cirad.</figcaption></figure>

## Propriétés physiques et mécaniques

<table><thead><tr><td>Propriété</td><td>Valeur moyenne</td></tr></thead><tbody><tr><td>Densité<sup>(1)</sup></td><td>0,629</td></tr><tr><td>Dureté Monnin<sup>(1)</sup></td><td>3,0</td></tr><tr><td>Coefficient de retrait volumique</td><td>0,42 % par %</td></tr><tr><td>Retrait tangentiel total (Rt)</td><td>6,4 %</td></tr><tr><td>Retrait radial total (Rr)</td><td>4,6 %</td></tr><tr><td>Ratio Rt/Rr</td><td>1,4</td></tr><tr><td>Point de saturation des fibres</td><td>30 %</td></tr><tr><td>Conductivité thermique (λ)</td><td>0,21 W/(m.K)</td></tr><tr><td>Pouvoir calorifique inférieur</td><td>18 290 kJ/kg</td></tr><tr><td>Contrainte de rupture en compression<sup>(1)</sup></td><td>56 MPa</td></tr><tr><td>Contrainte de rupture en flexion statique<sup>(1)</sup></td><td>91 MPa</td></tr><tr><td>Module d'élasticité longitudinal<sup>(1)</sup></td><td>13 240 MPa</td></tr></tbody></table>

<figure><img src="image_2.png" /><figcaption>Quartier.
Photo D. Guibal, Cirad.</figcaption></figure>

<footnote>(1) À 12 % d'humidité, avec 1 MPa = 1 N/mm².</footnote>
**Durabilité naturelle et imprégnabilité du bois**

Résistance aux champignons. Classe 2-3 – durable à moyennement durable.

Résistance aux insectes de bois sec. Classe D – durable (aubier distinct, risque limité à l'aubier).

Résistance aux termites. Classe M – moyennement durable.

Imprégnabilité. Classe 4 – non imprégnable.

Classe d'emploi couverte par la durabilité naturelle. Classe 3 - hors contact du sol, à l'extérieur.

Notes. Cette essence est mentionnée dans la norme NF EN 350. La norme NF P 23-305 (décembre 2014) mentionne que cette essence couvre la classe d'emploi 3.2 pour des bois sans traitement et purgés d'aubier.

**Traitement de préservation**

Contre les attaques d'insectes de bois sec. Ce bois ne nécessite pas de traitement de préservation.

En cas d'humidification temporaire. Ce bois nécessite un traitement de préservation adapté.

En cas d'humidification permanente. L'utilisation de ce bois n'est pas conseillée.

**Séchage**

Vitesse de séchage. Normale.

Risque de déformation. Peu élevé.

Risque de cémentation. Pas de risque particulier connu.

Risque de fentes. Peu élevé.

Risque de collapse. Pas de risque particulier connu.

Notes. Les risques de déformation du bois augmentent en présence de contrefil accusé, surtout durant le séchage artificiel.

Programme de séchage proposé. Programme n°4 (voir note explicative).

**Sciage et usinage**

Effet désaffûtant. Normal.

Denture pour le sciage. Acier ordinaire ou allié.

Outils d'usinage. Ordinaire.

Aptitude au déroulage. Bonne.

Aptitude au tranchage. Bonne.

Notes. Tendance à l'arrachement due au contrefil.

**Assemblage**

Clouage/vissage. Bonne tenue.

Notes. Bois légèrement acide : risque de tache lors du collage.

<figure><img src="image_3.png" /><figcaption>Sections transversales *Entandrophragma utile*.
Photo J.-C. Cerre.</figcaption></figure>
## Classements commerciaux

### Classement d'aspect des produits sciés

Selon les règles de classement SATA (1996).

### Pour le « Marché général »

Classements possibles avivés : choix i, choix ii, choix iii, choix iv.

Classements possibles coursons : choix i, choix ii.

Classements possibles coursons de chevrons : choix i, choix ii, choix iii.

### Pour les « Marchés particuliers »

Classements possibles frises et planchettes : choix i, choix ii, choix iii.

Classements possibles chevrons : choix i, choix ii, choix iii.

## Réaction au feu

### Classement conventionnel français

Épaisseur > 14 mm : M3 (moyennement inflammable).

Épaisseur < 14 mm : M4 (facilement inflammable).

Classement selon euroclasses. D-s2, d0.

Ce classement par défaut concerne les bois massifs répondant aux exigences de la norme NF EN 14081-1 (avril 2016) : bois de structure utilisés en parois verticales et plafonds, classés, de densité moyenne minimale 0,35 et d'épaisseur minimale 22 mm.

## Principales utilisations

Charpente.

Menuiserie extérieure.

Ébénisterie (meuble de luxe).

Menuiserie intérieure.

Embarcation légère.

Meuble courant ou élément meublant.

Escalier d'intérieur.

Moulure.

Face ou contreface de contreplaqué.

Parquet.

Lambris.

Placage tranché.

Lamellé-collé.

Volet roulant.

**Notes.** Un bouche-porage est recommandé afin d'obtenir une meilleure finition.

## Principales appellations vernaculaires

### Pays

Allemagne

Angola

Cameroun

Congo

Côte d'Ivoire

Gabon

Ghana

Guinée équatoriale

Nigéria

Ouganda

République centrafricaine

République démocratique du Congo

Royaume-Uni

### Appellation

Sipo-mahogany

Kalungi

Asseng-assié

Kalungi

Sipo

Assi

Utile

Abebay

Utile

Mufumbi

Bokoi

Kalungi, Liboyo

Utile

<figure><img src="image_4.png" /></figure>

**Doi:** https://doi.org/10.19182/bft2023.357.a37355

Droit d'auteur © 2023, Bois et Forêts des Tropiques © Cirad © Quæ

Date de publication : 1er octobre 2023

Escalier suspendu demi-tournant,
Argelès-sur-Mer (France).
# Sipo/Utile* – Entandrophragma utile Sprague

From Tropical timber atlas – Technological characteristics and uses.
J. Gérard (coord.), D. Guibal (au.), J.-C. Cerre (au.), S. Paradis (au.), and 40 authors, 2016.
Publisher Éditions Quæ, 1000 p.
https://www.quae.com/produit/1477/9782759227716/tropical-timber-atlas

Access to the general information leaflet:

https://doi.org/10.19182/bft2021.347.a36353

* Common commercial name

Family. Meliaceae.

Botanical name. Entandrophragma utile Sprague.

Continent. Africa.

CITES (Washington Convention of 2017). No trade restrictions.

## Log description

Diameter. 60 to 120 cm.

Thickness of sapwood. 2 to 6 cm.

Buoyancy. Floats.

Log conservation. Moderate (treatment recommended).

## Wood description

Reference colour. Red brown.

Sapwood. Clearly demarcated.

Texture. Medium.

Grain. Interlocked grain.

Interlocked grain. Slight.

Notes. Wood pinkish brown to red brown slightly purplish with moiré shades. Ribbon-like aspect on quartersawn. Irregular grain.

## Physical and mechanical properties

<table><thead><tr><td>Property</td><td>Mean value</td></tr></thead><tbody><tr><td>Density<sup>(1)</sup></td><td>0.629</td></tr><tr><td>Monnin hardness<sup>(1)</sup></td><td>3.0</td></tr><tr><td>Coefficient of volumetric shrinkage</td><td>0.42% per %</td></tr><tr><td>Total tangential shrinkage (Ts)</td><td>6.4%</td></tr><tr><td>Total radial shrinkage (Rs)</td><td>4.6%</td></tr><tr><td>T/R anisotropy ratio</td><td>1.4</td></tr><tr><td>Fibre saturation point</td><td>30%</td></tr><tr><td>Thermal conductivity (λ)</td><td>0.21 W/(m.K)</td></tr><tr><td>Lower heating value</td><td>18,290 kJ/kg</td></tr><tr><td>Crushing strength<sup>(1)</sup></td><td>56 MPa</td></tr><tr><td>Static bending strength<sup>(1)</sup></td><td>91 MPa</td></tr><tr><td>Longitudinal modulus of elasticity<sup>(1)</sup></td><td>13,240 MPa</td></tr></tbody></table>

Notes. Hardness varies from soft to fairly hard.

<figure><img src="image_5.png" /><figcaption>Flat sawn.
Photo D. Guibal, Cirad.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_6.png" /><figcaption>Quarter sawn.
Photo D. Guibal, Cirad.</figcaption></figure>

<footnote>(1) At 12% moisture content, with 1 MPa = 1 N/mm².</footnote>
## Natural durability and treatability

**Resistance to decay.** Class 2-3 – durable to moderately durable.

**Resistance to dry wood borers.** Class D – durable (sapwood demarcated, risk limited to sapwood).

**Resistance to termites.** Class M – moderately durable.

**Treatability.** Class 4 – non-treatable.

**Use class covered by natural durability.** Class 3 – not in ground contact, outside.

**Notes.** This species is listed in the NF EN 350 standard. The French standard NF P 23-305 (December 2014) indicates that this species covers the use class 3.2 for untreated heartwood.

## Preservation treatment

**Against dry wood borer attacks.** This wood does not require any preservation treatment.

**In case of temporary humidification.** This wood requires appropriate preservation treatment.

**In case of permanent humidification.** Use of this wood is not recommended.

## Drying

**Drying rate.** Normal.

**Risk of distortion.** Slight risk.

**Risk of case hardening.** No known specific risk.

**Risk of checking.** Slight risk.

**Risk of collapse.** No known specific risk.

**Notes.** Risk of distortion increases with highly interlocked grain, particularly during kiln drying.

**Suggested drying schedule.** Schedule #4 (see explanatory note).

## Sawing and machining

**Blunting effect.** Normal.

**Tooth for sawing.** Ordinary or alloy steel.

**Machining tools.** Ordinary.

**Suitability for peeling.** Good.

**Suitability for slicing.** Good.

**Notes.** Prone to tearing due to interlocked grain.

## Assembling

**Nailing/screwing.** Good.

**Notes.** Wood fairly acidic: tendency to stain with gluing.

<figure><img src="image_7.png" /><figcaption>Cross sections of *Entandrophragma utile*.
Photo J.-C. Cerre.</figcaption></figure>

2 mm

<figure><img src="image_8.png" /></figure>

0,5 mm
## Commercial grading

### Sawn timber appearance grading

According to SATA grading rules (1996).

### For the "General Purpose Market"

Possible grading for square-edged timbers: choice i, choice ii, choice iii, choice iv.

Possible grading for shortlength lumbers: choice i, choice ii.

Possible grading for shortlength rafters: choice i, choice ii, choice iii.

### For the "Special Market"

Possible grading for strips and small boards: choice i, choice ii, choice iii.

Possible grading for rafters: choice i, choice ii, choice iii.

## Fire safety

### Conventional French grading

Thickness > 14 mm: M3 (moderately flammable).

Thickness < 14 mm: M4 (readily flammable).

### Euroclass grading. D-s2, d0.

Default grading for solid wood that meets requirements of European standard NF EN 14081-1 (April 2016): structural graded timber in vertical uses and ceilings with minimal mean density of 0.35 and minimal thickness of 22 mm.

## Main end uses

Framing.

Cabinetry (high-end furniture).

Open boats.

Interior joinery.

Stairs (inside).

Built-in furniture or mobile item.

Veneer for back or face of plywood.

Moulding.

Panelling.

Flooring.

Glued Laminated.

Sliced veneer.

Exterior joinery.

Rolling shutters.

**Notes.** Filling is recommended to obtain a better finish.

## Common names

<table><thead><tr><td>Country</td><td>Local name</td></tr></thead><tbody><tr><td>Germany</td><td>Sipo-mahogany</td></tr><tr><td>Angola</td><td>Kalungi</td></tr><tr><td>Cameroun</td><td>Asseng-assié</td></tr><tr><td>Congo</td><td>Kalungi</td></tr><tr><td>Côte d'Ivoire</td><td>Sipo/Utile</td></tr><tr><td>Gabon</td><td>Assi</td></tr><tr><td>Ghana</td><td>Utile</td></tr><tr><td>Equatorial Guinea</td><td>Sipo/Utile</td></tr><tr><td>Nigeria</td><td>Utile</td></tr><tr><td>Uganda</td><td>Mufumbi</td></tr><tr><td>Central African Republic</td><td>Bokoi</td></tr><tr><td>Democratic Republic of the Congo</td><td>Kalungi, Liboyo</td></tr><tr><td>United Kingdom</td><td>Utile</td></tr></tbody></table>

DOI: https://doi.org/10.19182/bft2023.357.a37355

Droit d'auteur © 2023, Bois et Forêts des Tropiques © Cirad © Quæ

Date de publication : 1er octobre 2023

<figure><img src="image_9.png" /><figcaption>Semi-spiral, suspended staircase, Argelès-sur-Mer (France).</figcaption></figure>